| ( 448 ) 
température rouge. J'ai opéré cette extraction à deux températures très-dif- 
férentes, savoir : à une température inférieure à celle du ramollissement du 
verre et à une température voisine de la fusion de la porcelaine. Dans un 
cas comme dans l’autre, le carbone était constitué par du graphite, trans- 
formable en oxyde graphitique et ne renfermant pas la plus légère trace de 
diamant. La seule différence entre les deux essais, c’est que le graphite pré- 
paré vers le rouge sombre était amorphe; tandis que le graphite préparé au 
rouge blanc était cristallisé, sous cette forme hexagonale bien connue des 
minéralogistes. 
» Le dernier carbone s'était déposé en partie à quelque distance de la 
place où le bore avait été placé d’abord : phénomène de transport qui est 
dù probablement à la formation temporaire d’un chlorure double de car- 
bone et de bore. Quelques-uns des cristaux, par suite du développement 
inégal de leurs arêtes, offraient d’une manière frappante sous le micro- 
scope des apparences d’octaèdres tronqués, capables d’induire en erreur 
un esprit prévenu. Observés sur place, c’est-à-dire sur la surface où ils se 
sont déposés, ces cristaux présentent un éclat et un miroitement singulier, 
que l’on n’attendrait point d’une substance telle que le graphite. Cependant, 
la forme de ces cristaux, examinée de plus près, ainsi que leur transfor- 
mation en oxyde graphitique, ne laissent place à aucun doute. 
» 7. Carbure de fer. — On sait que le graphite se sépare de la fonte en 
lames cristallines. J'ai également examiné le carbone combiné dans le fer. 
Il a été extrait de la fonte blanche par deux procédés distincts, à savoir : 
par l’action du chlore au rouge sombre et par l’action du bichlorure de 
mercure {procédé de M. Boussingault). 
» Le carbone ainsi obtenu est constitué dans les deux cas par un mé- 
lange de carbone amorphe (prédominant), avec un peu de graphite. H serait 
intéressant de savoir s’il n'existe pas quelque relation entre les propriétés 
diverses des fontes ou des aciers et la nature amorphe ou graphitique du 
carbone qui s'y trouve à l’état de combinaison : je me propose de pour- 
suivre mes recherches sur ce point. 
» En résumé, le carbone séparé des carbures d'hydrogène par l’action 
de la chaleur ne renferme pas trace de graphite: tandis que le carbone 
séparé du sulfure et du chlorure de carbone par l’action de la chaleur, ou 
du bore par l’action du chlore, renferme une proportion considérable de 
ce même graphite. Le carbone séparé de l'acide carbonique (uni à la soude) 
ne peut pas être obtenn dans des conditions aussi simples et dépourvues 
de complications secondaires : sauf cette réserve, on a vu que ce carbone, 
